39 



Silbergehalt. Bei der gänzlichen Abwesenheit des Bleies lässt sich dieser 

 wohl nur durch die Annahme erklären, dass das verwendete Kupfer, 

 wie es so häufig der Fall zu sein pflegt, silberhaltig gewesen sei. 

 Von der Gegenwart des Silbers kann man sich sehr leicht überzeu- 

 gen, wenn man der salpetersauren Lösung der Metalllegirung Chlorwasser- 

 stoiFsäure hinzufügt. Es entsteht eine starke Trübung, die bei Hinzugabe 

 überschüssigen Ammoniaks wieder vollkommen verschwindet. Der Eisen- 

 gehalt dürfte dagegen zum grossen Theile von der zum Verkleinern der 

 metallischen Substanz angewendeten Feile herrühren. Wenigstens Hessen 

 sich aus den Feilspänen einzelue Eisenpartikeln mittelst des Magnetstabes 

 entfernen. — 



Fasst man aber nun die mit der Metalllegirung im Laufe der 

 Zeit vorgegangenen chemischen Veränderungen ins Auge, so lassen sich 

 offenbar mehrere Umwandlungsphasen unterscheiden, die sich durch die 

 Verschiedenheit ihrer Producte leicht zu erkennen geben. Unmittelbar 

 auf dem Metalle bemerkt man zuerst eine oder zwei Schichten von Mala- 

 chit. Die unterste Schichte hängt fest mit dem Metalle zusammen und 

 lässt sich von demselben nie vollkommen trennen. Sie greift vielfach und 

 ungleich in die Bronce ein, und sehr oft werden von dem Malachite noch 

 unzersetzte Partikeln derselben umschlossen. 



Bisher hat man allgemein beobachtet und es nach den Erfahrungen 

 von G. Rose, Hausmann u. A. als Regel aufgestellt, dass das Kupfer sich 

 zuerst in Kupferoxydul und dieses erst in das grüne wasserhaltige Kupfer- 

 oxydcarbonat umwandle, und dass daher stets dieses von dem Metalle durch 

 eine dünne Lage von Kupferoxydul gesondert werde. An den von uns 

 untersuchten Objecten scheint sich dies meistens anders zu verhalten. An 

 sehr vielen Stellen liegt der Malachit unmittelbar auf dem Metall und 

 greift in dieses verschiedentlich tief ein. Von einer Zwisclienlage von Roth- 

 kupfererz ist trotz der grössten Aufmerksamkeit nirgend eine Spur wahr- 

 zunehmen, und es scheint daher das Kupfer durch die andauernde 

 Einwirkung des Kohlen säurehaltigen Wassers unmittelbar in den Zustand 

 des Karbonates überführt worden zu sein. An andern Orten bemerkt man 

 zwischen Bronce und Malachit, mit beiden fest zusammenhängend und all- 

 mälig in dieselben übergehend, eine Schichte einer schwarzen, mitunter 

 etwas in das Bläuliche ziehenden Substanz von kleinmuschligem Bruche 

 und schwachen fettigen Glänze, die nach den damit vorgenommenen 

 Versuchen nichts als Kupferoxyd sein dürfte. Nur ausnahmsweise, an 

 wenigen Stücken und Stellen, wurde die Bronce zunächst von einer Lage 

 erdigen ziegclrotLen uder dichten dunkel cochcnillerothen Kupferoxyduls 



